Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 707 



Unter Ebenholz schlechtweg pflegt man aber wohl nur schwarzbraunes 

 bis schwarzes Kernholz von den oben angegebenen Eigenschaften zu 

 verstehen, wie es mehr oder weniger vollkommen von zahlreichen Baum- 

 arten geliefert wirdi). Unter diesen nehmen altweltliche, insbesondere 

 dem indisch-malayischen Florengebiete angehörende Vertreter der Ebena- 

 ceengattung Diospyros Dalechamp die erste Stelle ein. Die von ihnen 

 herrührenden, nicht gleichwertigen Hölzer führen im Handel je nach ihrer 

 Herkunft verschiedene Namen. Man findet diese pp. 456 — 458 angegeben, 

 nebst den derzeit bekannten oder wahrscheinlichen Stammpflanzen 2), 

 Diesen ganz oder doch teilweise schwarzen Diospyros-Ehenhülzern sind 

 die nachstehend angeführten Eigentümlichkeiten der äußeren Struktur 

 und des inneren Baues gemeinsam. 



Holz schwarzbraun, mit helleren und dunkleren Zonen, oder gleich- 

 mäßig und tiefschwarz, für das freie Auge im letzteren Falle oft nahezu 

 strukturlos, im ersteren, wenigstens an den helleren Stellen, im Querschnitt 

 mit sehr feinen Poren, im Längsschnitt fein nadelrissig, auf der Radial- 

 fläche querstreifig. Unter der Lupe zeigen sich in allen Fällen im Quer- 

 schnitt die Gefäße als feine, nicht sehr zahlreiche Poren und die Mark- 

 strahlen als äußerst zarte, zuweilen (durch Kalziumoxalatkristalle) weiß 

 punktierte, »perlschnurartige« Linien; die letzteren kreuzende, gleich 

 feine Wellenlinien entziehen sich mitunter der deutlichen Wahrnehmung. 

 In Längsschnitten erscheinen unter der Lupe die Gefäße mit schwarzem, 

 glänzendem Inhalte erfüllt, auf Radialflächen werden nun die Markstrahlen 

 und ihr Gefüge deutlich, außerdem bei günstiger Beleuchtung feine, 

 den Gefäßen parallele Längsstreifen in nahezu gleichen Abständen; weiße 

 Pünktchen in den Markstrahlen sowie in jenen Streifen können vor- 

 handen sein oder fehlen. — Härte ungleich, spez. Gewicht meist höher 

 als. das des Wassers (für den lufttrockenen Zustand 1,187 — 1,33), Spalt- 

 barkeit meist ziemlich vollkommen (Spaltflächen etwas spiegelnd), Elasti- 

 zität gering, Dauer sehr groß. Vgl. auch Stone, 1. c, Taf. X, Fig. 85. 



Mikroskopischer Charakter^). Gefäße 11 — 24 per mm^, 0,05 

 bis 0,18 mm weit, teils einzeln, teils zu 2 — 8 radial gereiht (dann oft 

 von sehr ungleicher Weite), mit einfach durchbrochenen Gliedern, mehr 

 oder weniger dickwandig und mit kleinen, 1,5 bis höchstens 8 \i breiten, 

 die Längswände dicht bedeckenden, rundlichen oder einander abflachenden, 

 gegen Markstrahlen und Strangparenchym unveränderten, querelliptische 



1) Vgl. pp. 456—457. 



2] Die dortige Zusammenstellung nach Sadebeck (Die wichtigeren Nutzpflanzen 

 und deren Erzeugnisse aus den deutschen Kolonien, Hamburg 1897, p: 125 u. f.) und 

 Gurke (Engler-Prantl, Natürl. Pflanzenfam., IV, 1, p. 164). 



3) Vgl. auch Molisch, Anatomie des Holzes der Ebenaceen und ihrer Ver- 

 wandten, in Sitzgsber. k. Akad. d. Wissensch., LXXX (1879), Abtlg. I, Juli-Heft. 



45* 



